3o2 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



Depuis MM. Trowbridge et Samuel Shelden', ont 

 «ludié le magnétisme des aciers au nickel et au tungs- 

 tène. Ils ont trouvé que l'addition de petites quantités de 

 ces métaux à l'acier, a la propriété d'augmenter son 

 magnétisme spécifique. 



M. Herbert Tomlinson ' a étudié les effets des forces 

 mécaniques et de l'aimantation sur les propriétés physi- 

 ques des alliages fer nickel. Pour les champs magnétiques 

 compris entre 0,8 et 2 unités G G S, l'alliage contenant 

 30 pour 100 de nickel, a une perméabilité supérieure à 

 celle du fer; pour les forces magnétisantes intenses c'est 

 celle du fer qui est la plus grande. 



M. Ch.-Ed. Guillaume', dans un travail d'ensemble 

 sur les aciers au nickel, s'est occupé incidemment de 

 leurs propriétés magnétiques. Il s'est attaché surtout, a 

 établir les particularités magnétiques, pouvant servir de 

 base à une classification et à une théorie de ces alliages. 



M. Guillaume a établi pour la première fois, une 

 distinction entre deux catégories d'aciers au nickel, les 

 réversibles et les irréversibles. 



Les alliages réversibles sont ceux qui perdent leur 

 magnétisme graduellement, lorsqu'on les chauffe et le 

 reprennent dans la même mesure lorsqu'on les ramène 

 aux premières températures. Ils comprennent tous les 

 aciers au nickel, dont la teneur est supérieure à 25 pour 

 100. 



Pour ces alliages réversibles, la région de transformation 

 s'élève avec la teneur en nickel ; pour les teneurs très 



' Trowbridge. Journ. Phys. 1890.533. 

 2 Tomlinson. Proced. of the B. S. t. .56, p. 103. 

 * M. Guillaume. Comptes Rendus Ac. des Se. V&ris, 5 avril 1897 

 et Archives des se. phys. et nat., mars 1898. 



